Sintesis Zeolit A dari Abu Terbang ( Fly Ash) Batubara Variasi
Rasio Molar Si/Al
Synthesis of Zeolite A From Coal Fly Ash with Variation of Si/Al Molar Ratio
Novita Andarini *) , Zuhrotul Lutfia, Tanti Haryati Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember * E-mail: novita.fmipa@unej.ac.id

## ABSTRACT
Fly ash containing 30-36% silica and 14,52-23,78% alumina can be potentially as raw material for synthetic  zeolite  such  as  zeolite  A. Zeolite  A  is  an    aluminosilicate  mineral  which  is  rich  in alumina so that this zeolite has a good cation exchange capability. Zeolite A has been synthesized by hydrothermal treatment after NaOH fusion. Fly ash has been fused with NaOH at 550 0 C for 40 minutes  and    hydrothermally  treated  at  100 0 C  for  5  hours.  The  hydrothermal  treatment  was conducted in some various Si/Al molar ratios from 0.90; 1.00.; 1.05; to 1.24. The zeolite A was then analyzed using XRD and XRF. The best zeolite A based on XRD result is zeolite with  Si/Al molar ratio of 1.1 with crystallinity of 96,80%. The x-ray fluorescence result showed that the Si/Al molar  ratios  of  the  four  zeolite  samples  were  close  to  of  Si/Al  molar  ratios  of  1,  1.1,  1.21.3 respectively.

## Keywords: Fly ash, Zeolite A, Hydrothermal Fusion

## PENDAHULUAN
Abu  terbang  merupakan  limbah  yang dihasilkan  sekitar  80%  dari  pembakaran batubara (Jumaeri, et al., 2009). Menurut data
Kementerian  Lingkungan  Hidup  tahun  2008 limbah  abu  terbang yang  dihasilkan  dari pembakaran  batubara  dapat  mencapai  80 ton/hari  (Dinas  LH Kabupaten  Bandung, 2008),  di  sisi  lain  abu  terbang  juga mengandung  beberapa  komponen-komponen kimia  yaitu  silika  sekitar  30-36%  dan  Al 2 O 3 sebesar 14,52-23,78%, serta beberapa komponen kimia yang lain (PJB Paiton, 2002). Kandungan  silika  dan  alumina  yang  tinggi menjadikan  abu  terbang berpotensi  sebagai bahan baku dalam pembuatan zeolit sintetis.
Zeolit  merupakan  suatu  mineral  dengan komponen  utama  yaitu  alumina  dan  silika. Kristal zeolit yang terdiri dari SiO 2 dan [AlO 4 ] - masing-masing membentuk struktur tetrahedral yang  nantinya  akan  bergabung  membentuk kerangka  dengan  cara  keduanya  akan  saling terhubung  dengan  atom  O  sebagai  atom pengikat.  Kondisi  [AlO 4 ] - yang  bermuatan negatif  tersebut  membuat  zeolit  memiliki  sisi aktif  yang  dapat  dinetralkan  dengan  adanya kation.  Zeolit  dapat  mengikat  kation  dengan ikatan yang lemah sehingga kation-kation yang terikat  pada  zeolit  akan  dapat  digantikan dengan  kation-kation  yang  lain.  Kation-kation tersebut misalnya antara lain adalah Na + , Ca 2+ , K + ,  Mg 2+ dan  yang  lainnya. Berdasarkan  hal
tersebut  maka  zeolit  dapat  dimanfaatkan sebagai  penukar  kation  (Said  dan  Widiastuti, 2008),  sedangkan  jika  kation  yang  terikat adalah  proton (H + )  maka  zeolit  akan  bersifat sangat  asam  sehingga  dapat  berguna  sebagai katalis. Zeolit A merupakan mineral aluminosilikat yang  kaya  akan  alumina  sehingga  zeolit  ini memiliki  kemampuan  sebagai  penukar  kation yang baik. Rasio molar Si/Al untuk mensintesis zeolit  A  menurut  Robson  berada  pada  kisaran 1-1,3  (Nikmah, et  al., 2008).  Chang  dan  Shih (2000)  yang  telah  mensintesis  zeolit  A  dan  X dari  abu  terbang  dengan  metode  peleburan hidrotermal  pada  kondisi  yang  diperlukan untuk  mensintesis  zeolit  A  yaitu  suhu peleburan  550 0 C  selama  1  jam  kemudian diikuti  dengan  proses  hidrotermal  pada  suhu 60 0 C  selama  3 hari,  dan  penambahan alumunium  hidroksida  hidrat  pada  campuran hasil  peleburan  dengan  penentuan  rasio  molar Si/Al  =  1.  Fitriyana  dan  Sulardjaka,  (2012) telah  mensintesis  zeolit  A  dari  limbah geotermal  dengan  suhu  hidrotermal  100 0 C selama  5  jam  dan variasi konsentrasi  NaOH. Pada  penelitian  tersebut  diperoleh  zeolit  A murni dengan kristalinitas sebesar 99,07% pada konsentrasi  NaOH  1,67  M.  Moises, et  al. , (2013) juga telah mensintesis zeolit Na-A dari abu ampas tebu dengan metode peleburan pada suhu  yang  sama dengan  penelitian  Chang  dan Shih  yaitu  550 0 C  tetapi  dengan  waktu  yang berbeda  yaitu  40  menit,  dengan  variasi  rasio
molar Si/Al = 1. Pada penelitiannya diperoleh zeolit A murni pada suhu hidrotermal 80 0 C dari waktu kristalisasi 72 jam sampai 160 jam. Pada penelitian ini akan disintesis zeolit A dari abu terbang batubara dengan variasi rasio molar  Si/Al  yaitu  0,90;  1,00; 1,05;  dan  1,24 menggunakan  metode  peleburan  alkali hidrotermal.  Zeolit  A  yang  dihasilkan  dari penelitian  ini  dikarakterisasi  menggunakan spektroskopi  XRD  ( X-Ray  Difraction )  dan XRF ( X-Ray Fluorescence ). METODE
Alat Peralatan  gelas,  mortar  dan pastle ,  kertas  saring whatman No.  41  dan  kertas  saring  halus,  autoklaf, oven,  ayakan  100  mesh, magnetic  stirrer ,  neraca analitik,  indikator  pH  universal, Muffle  furnace , X- Ray Fluoroscence (XRF) merck Bruker S2 Ranger, X-Ray  Diffraction (XRD)  merck  Philip  Analytical X-Ray. Bahan Abu  terbang PLTU  Paiton,  NaOH  p.a  (merck), Al(OH) 3 p.a  (merck),  HCl  p.a  37%  (merck),  NaCl p.a (merck), fenolftalein p.a (merck), etanol p.a 96% (merck), aquademin, aquades, dan asam oksalat p.a (merck). Prosedur Penelitian
Preparasi Sampel
Sampel  abu  terbang  sebanyak  200  g  digerus kemudian  disaring  dengan  saringan  100  mesh (Kurniawati, 2010) untuk menghomogenkan ukuran abu  terbang.  Abu  terbang  yang  telah  dipreparasi sebanyak 100 gram dicuci dengan HCl 1M sebanyak 200  mL  pada  suhu  ruang  selama  30  menit.  Abu terbang  yang  telah  diasamkan  kemudian  dicuci dengan  aquade  hingga  pH  menjadi  netral (Kurniawati,  2010),  yang  dikontrol  dengan menggunakan indikator pH universal. Sintesis dan Karakterisasi Zeolit A Peleburan Alkali Abu  terbang  batubara  hasil  pengasaman  dicampur dengan  NaOH  dalam  cawan  nikel  dengan perbandingan NaOH/ abu terbang = 1,5. Campuran tersebut dipanaskan dalam muffle furnace pada suhu 550 0 C selama  40  menit  (Moises, et  al .,  2013). Campuran  hasil furnace diambil  sebanyak  5  gram untuk  dianalisis  dengan X-Ray  Fruoresence (XRF) untuk mengetahui kandungan Si dan Al. Campuran kemudian  didinginkan,  digerus  dan  dibuat  suspensi dengan  penambahan  aquademin  12  mL/gram  abu terbang (Said dan Widiastuti, 2008), diikuti dengan pengadukan dengan laju 300 rpm selama 2 jam pada suhu  kamar  (Fitriyana  dan  Sulardjaka,  2012). Campuran  kemudian  disaring  dan  diambil ekstraknya  sebagai  supernatan.  Supernatan  tersebut
selanjutnya dibuat slurry dengan variasi rasio molar Si/Al 0.90; 1,00; 1,05; dan 1,24 dengan penambahan natrium  alumina  sebagai  sumber  Al  yang  dibuat dengan mereaksikan Al(OH) 3 dengan NaOH 5M.

## Pembuatan Larutan Natrium Alumina
Natrium  alumina  dibuat  dengan  memasukkan alumunium hidroksida sedikit demi sedikit ke dalam larutan  NaOH  5M  25  mL  pada  suhu  100  C kemudian  diaduk  dengan  menggunakan magnetic stirrer selama 20 menit. Proses Hidrotermal Slurry yang telah dibuat dengan variasi rasio molar Si/Al  pada  prosedur  sebelumnya  dihidrotermal dalam  autoklaf  pada  suhu  100 0 C  selama  5  jam, selanjutnya  difiltrasi  dan  dicuci  dengan  aquademin (Fitriyana  dan  Sulardjaka,  2012).  Residu  hasil filtrasi dikeringkan di dalam oven pada suhu 100 0 C selama  30  menit  kemudian  ditimbang.  Keempat sampel  kemudian  dikarakterisasi  menggunakan X- Ray Diffractometer dan X-Ray Fluorescence .

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sintesis Zeolit A
Abu terbang sebelum digunakan untuk sintesis zeolit  dipreparasi  dengan  larutan  asam  yang bertujuan  untuk  menghilangkan  logam-logam oksida  seperti  Fe 2 O 3 ,  CaO,  dan  logam-logam pengotor  lain  karena  logam-logam  oksida tersebut  dapat  larut  dalam  asam  (Shivpuri, et al .,  2011). Abu  terbang hasil  pengasaman kemudian dilebur bersama NaOH. Penggunaan NaOH  dalam  sintesis  zeolit  berfungsi  sebagai aktivator  selama  proses  peleburan.  Silika  dan Alumina  dalam  abu  terbang direaksikan dengan NaOH untuk membentuk garam silikat dan  aluminat  yang  dapat  larut  dalam  air sehingga  garam  silikat  dan  aluminat  tersebut akan  bereaksi  membentuk  zeolit.  Semakin tinggi  kandungan  NaOH  dalam  campuran selama  proses  peleburan,  maka  akan  semakin banyak  ion  Na + yang  akan  bereaksi  dengan alumina  dan  silika  yang  terdapat  dalam  abu terbang  sehingga  produk  natrium  silikat  dan natrium aluminat akan semakin banyak. Reaksi yang terjadi saat peleburan yaitu : NaOH + Al 2 O 3 .SiO 2 Na 2 SiO 3 + NaAl(OH) 4
(Ojha, et al ., 2004). Abu terbang dan NaOH yang telah dilebur, dianalisa menggunakan XRF untuk mengetahui kadar  silika  dan  alumina  dan  sisa-sisa  logam pengotor setelah proses pengasaman. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1 . Komposisi abu terbang hasil analisa XRF sebelum dan setelah pengasaman No Senya wa Komposisi Abu terbang Sebelum Komposisi Abu terbang Setelah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO Cl Na 2 O K 2 O TiO 2 SO 3 P 2 O 5 38,23 % 15,37 % 26,77 % 10,79 % 1,09 % - 2,20 % 2,56 % 1,34 % 1,09 % 20,16 % 5,47 % 29,28 % 7,68 % 1,06 % 19,55 % 4,98 % 2,19 % 1,13 % 1,28 % Berdasarkan  Tabel  1,  abu  terbang  setelah proses  pengasaman  dan  peleburan  masih mengandung  banyak  pengotor  terutama kandungan besi. Komposisi alumina dalam abu terbang menjadi  sangat  kecil  dibandingkan komposisi  awal  sebelum pengasaman  karena senyawa  alumina  (Al 2 O 3 )  merupakan  senyawa amfoter  yang  dapat  bereaksi  dengan  asam maupun  basa  sehingga  dalam  larutan  asam klorida  (HCl),  alumina  akan  bereaksi  dengan molekul HCl membentuk senyawa alumunium klorida  (AlCl 3 )  yang  dapat  larut dalam  air. Selain  itu,  terbentuk  senyawa  natrium  oksida (Na 2 O)  dalam  abu  terbang karena  sebelum analisa  XRF  dilakukan,  abu  terbang telah dicampur  dan  dilebur  dengan  natrium hidroksida. Kondisi panas dalam peleburan dan adanya udara tersebut menyebabkan terbentuknya oksida natrium.
Penambahan larutan natrium aluminat pada filtrat  sebelum  proses  hidrotermal  mengubah larutan  menjadi  gel  berwarna  putih. Pembentukan  gel  ini  menunjukkan  terjadinya interaksi  antara  natrium  aluminat  dan  natrium silikat  yang  kemudian  membentuk  inti  kristal. Inti-inti  kristal  akan  tumbuh  menjadi  kristal- kristal  yang  lebih  besar  pada  saat  proses hidrotermal  berlangsung  (Sholichah, et  al.,
2013). Reaksi yang terjadi yaitu:
323 K [Na x (AlO 2 ) y (SiO 2 ) z ×NaOH×H 2 O] (gel)
Na 12 [(AlO 2 ) 12 (SiO 2 ) 12 ]×27H 2 O (kristal zeolit A )
Tabel 2 . Rendemen hasil sintesis Hasil Rasio Si/Al (0,90) = 1,19 Rasio Si/Al (1,00) = 1,24 Rasio Si/Al (1,05) = 1,27 Rasio Si/Al (1,24) = 1,35 Massa Rendemen 1,18 g 28,9 % 1,27 g 31,1 % 1,16 g 28,9 % 1,17 g 37,3 % Karakterisasi Zeolit A Zeolit  yang telah disintesis pada penelitian ini dikarakterisasi  dengan X-Ray  Diffraction
(XRD)  untuk  mengetahui  kemurnian  dan kristalinitas  zeolit  A  yang  dihasilkan  dengan membandingkan  difraktogram  hasil  analisa sampel  zeolit  dengan  zeolit  A  standar. Difraktogram  sampel  zeolit  dan  zeolit  A standar disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar  1,  pada  sampel  zeolit  rasio  Si/Al  = 1,19  dan  1,24  menghasilkan  zeolit  murni. Semua  puncak-puncak  yang  muncul  pada difraktogram  kedua  rasio  tersebut  merupakan puncak  zeolit  A  setelah  dicocokkan  dengan
difraktogram  zeolit  A  standar  (a).  Pada  rasio Si/Al = 1,24 intensitas puncak-puncak zeolit A yang  dihasilkan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  rasio  Si/Al  =  1,19  yang  menunjukkan bahwa  kristal  zeolit  A  yang  terbentuk  lebih banyak  pada  rasio  Si/Al  =  1,24.  Pada  rasio Si/Al  =  1,27  mulai  muncul  puncak  hidroksi sodalit  yaitu  pada  sudut  2θ  =  13,9678o yang sesuai  dengan  difraktogram  zeolit  A  hasil penelitian  Said  dan  Widiastuti (2008)  (b), selain itu juga terjadi penurunan intensitas pada puncak-puncak  zeolit  A.  Pada  rasio  Si/Al  = 1,35 puncak-puncak zeolit A semakin menurun
sedangkan  puncak  hidroksi  sodalit  semakin tinggi.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya oleh  Nikmah, et  al., (2008)  dimana peningkatan  rasio  Si/Al  menyebabkan
intensitas  zeolit  A  menjadi  menurun. Kristalinitas  tertinggi  zeolit  A  pada  penelitian ini  yaitu  pada  rasio  molar  Si/Al  (1,1)  =  1,24 dengan  kristalinitas  sebesar  96,80  %.
(a)  zeolit  A  standar  (Sumber:  Pabby, et  al., 2015),  (b)  zeolit  A  hasil  sintesis  dari  penelitian sebelumnya yang masih berupa campuran dengan hidroksi sodalit pada 2θ = 13,9 (Sumber: Said dan Widiastuti, 2008), dan (c) zeolit hasil sintesis pada penelitian ini
108 Sintesis Zeolit A dari Abu Terbang … (Andarini, dkk) sedangkan  puncak  hidroksi  sodalit  semakin tinggi.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya oleh  Nikmah, et  al., (2008)  dimana peningkatan  rasio  Si/Al  menyebabkan
intensitas  zeolit  A  menjadi  menurun. Kristalinitas  tertinggi  zeolit  A  pada  penelitian ini  yaitu  pada  rasio  molar  Si/Al  (1,1)  =  1,24 dengan  kristalinitas  sebesar  96,80  %.
(a)  zeolit  A  standar  (Sumber:  Pabby, et  al., 2015),  (b)  zeolit  A  hasil  sintesis  dari  penelitian sebelumnya yang masih berupa campuran dengan hidroksi sodalit pada 2θ = 13,9 (Sumber: Said dan Widiastuti, 2008), dan (c) zeolit hasil sintesis pada penelitian ini
108 Sintesis Zeolit A dari Abu Terbang … (Andarini, dkk) sedangkan  puncak  hidroksi  sodalit  semakin tinggi.  Hasil  penelitian  ini  serupa  dengan penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya oleh  Nikmah, et  al., (2008)  dimana peningkatan  rasio  Si/Al  menyebabkan
intensitas  zeolit  A  menjadi  menurun. Kristalinitas  tertinggi  zeolit  A  pada  penelitian ini  yaitu  pada  rasio  molar  Si/Al  (1,1)  =  1,24 dengan  kristalinitas  sebesar  96,80  %.
(a)  zeolit  A  standar  (Sumber:  Pabby, et  al., 2015),  (b)  zeolit  A  hasil  sintesis  dari  penelitian sebelumnya yang masih berupa campuran dengan hidroksi sodalit pada 2θ = 13,9 (Sumber: Said dan Widiastuti, 2008), dan (c) zeolit hasil sintesis pada penelitian ini
Gambar 1 . Difraktogram zeolit A
Tabel  3 . Komposisi  unsur-unsur  dalam  zeolit  A  pada  berbagai  variasi  rasio  molar  Si/Al  hasil analisa XRF Kandungan Unsur Komposisi Rasio Si/Al (0,90)= 1,19 Rasio Si/Al (1,00) = 1,24 Rasio Si/Al (1,05)) = 1,27 Rasio Si/Al (1,24) = 1,35 Si Al Na O Mg Cl P K S Ca La Zn Fe Nd Cr V Sr Mn 16,66 % 13,45 % 18,72 % 42,75 % 4,14 % 1,20 % 0,98 % 0,78 % 0,59 % 0,42 % 0,08 % 0,06 % 0,05 % 0,03 % 0,01 % 0,01 % - - 17,82 % 13,77 % 18,06 % 43,22 % 2,71 % 1,45 % 0,97 % 0,82 % 0,65 % 0,37 % - 0,03 % 0,04 % - 0,01 % 0,02 % - - 18,65 % 14,11 % 16,24 % 43,69 % 2,36 % 1,41 % 0,91 % 0,83 % 0,61 % 0,82 % - 0,20 % 0,07 % 0,03 % 0,01 % 0,02 % - - 20,68 % 14,76 % 12,57 % 44,98 % 1,79 % 1,45 % 0,90 % 0,89 % 0,60 % 0,91 % 0,10 % 0,19 % 0,08 % 0,02 % - 0,01 % 0,01 % 0,02 % Pada  Tabel  3  menunjukkan  bahwa  keempat sampel  zeolit  A  hasil  sintesis  masih mengandung  beberapa  pengotor.  Banyaknya logam-logam  pengotor  dapat  menganggu proses sintesis zeolit A terutama logam Fe dan Ca  karena  logam-logam  tersebut  dapat berkontribusi  pada  proses  hidrotermal  untuk membentuk fase lain. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 bahwa  kandungan pengotor terbanyak berada pada rasio 1,35 terutama kandungan Fe dan  Ca  sedangkan komposisi  pengotor  paling kecil  berada  pada  rasio  1,24.  Hal  ini  sesuai dengan  data  XRD  bahwa  pada  rasio  Si/Al  =
1,35  terbentuk  zeolit  X  dengan  intensitas
puncak  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  pada rasio Si/Al = 1,27, sedangkan pada rasio Si/Al =  1,24  puncak-puncak  yang  dihasilkan  adalah murni zeolit A dengan kristalinitas yang paling tinggi dibandingkan pada rasio Si/Al yang lain. Seperti  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya  yaitu  Kurniawan  dan  Widiastuti, (2017) membuktikan bahwa adanya pemisahan Fe  dan  Ca  dari  abu  terbang menyebabkan peningkatan  kristalinitas  zeolit  A  yang dihasilkan.
Berdasarkan  data  pada  Tabel  3  juga  dapat ditentukan  komposisi  molar  Si/Al  yang disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4 . Komposisi molar unsur-unsur dalam sampel zeolit A pada berbagai variasi rasio molar Si/Al Keterangan Komposisi Rasio Si/Al = 0,90 Rasio Si/Al = 1,00 Rasio Si/Al = 1,05 Rasio Si/Al = 1,24 Si Al Si/Al (molar) 0,216 0,181 1,19 1,09 0,869 1,24 0,238 0,187 1,27 0,266 0,197 1,35
Rasio  molar  Si/Al  pada  keempat  sampel zeolit  berdasarkan  Tabel  4 mengalami peningkatan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya perbedaan  kemampuan  alumina  dan  silika untuk  bereaksi  dengan  basa.  Alumina merupakan senyawa ion, akan tetapi oksidanya bersifat  amfoter  karena  dapat  bereaksi  dengan asam  maupun  basa  kuat,  sedangkan  silika merupakan  senyawa  oksida  non  logam  yang berikatan  kovalen  dan  dapat  bereaksi  dengan basa  terutama  basa  kuat.  Pada  tabel  periodik unsur-unsur  dalam  satu  periode  dari  kiri  ke kanan,  karakter  logamnya  semakin  berkurang. Dengan demikian sifat oksidanya juga berubah dari  bersifat  basa  menjadi  amfoter  kemudian bersifat  asam.  Oksida  logam  normal  biasanya bersifat  basa  dan  oksida  non  logam  bersifat asam (Chang, 2002). Oleh karena itu meskipun kedua  senyawa  tersebut  mampu  bereaksi dengan  basa  akan  tetapi  berdasarkan  tabel periodik,  posisi  unsur  Si  berada  di  sebelah kanan unsur Al yang berarti bahwa sifat asam oksida  silikon  lebih  kuat  dibandingkan  oksida alumunium,  sehingga  saat  bereaksi  dengan basa,  silika  akan  cenderung  lebih  cepat bereaksi dibandingkan dengan alumina. Hal ini mengakibatkan  produk  garam  silikat  yang dihasilkan  lebih  banyak  dibandingkan  garam aluminat pada selang waktu reaksi yang sama.

## KESIMPULAN
Zeolit  A terbaik dihasilkan pada rasio Si/Al = 1,24 berdasarkan  hasil  XRD.  Pada  rasio  Si/Al = 1,27-1,35  terbentuk  puncak  hidroksi  sodalit pada  sudut  2θ  =  13,9678 0 .  Rasio  Si/  Al semakin meningkat, intensitas puncak hidroksi sodalit semakin tinggi. Sementara berdasarkan hasil  XRF  keempat  sampel  zeolit  masih mengandung  logam-logam  pengotor  dengan kandungan terbesar padarasio Si/Al = 1,35 dan terkecil pada rasio Si/Al = 1,24.

## DAFTAR PUSTAKA
Chang, H. L dan W. H. Shih. 2000. Synthesis of Zeolite  A  and  X  from Fly Ashes  and Their Ion Exchange Bahavior  with Cobalts  ion. Industrial  and  Engineering
Chemical Research. 39(11): 4185-4191. Chang,  R.  2002. General  Chemistry Terjemahan oleh S. S. Achmadi. Fitriyana,  D.F.  dan  Sulardjaka.  2012.  Sintesis
Zeolit Berbahan Dasar Limbah Geotermal dengan Metode Hidrotermal. Simposium Nasional RAPI XI FT UMS . ISSN: 1412-
9612: 42-46. Jumaeri,  Sutarno,  Kunarti,  dan  Santosa.  2009. Pengaruh Konsentrasi  NaOH  dan Temperatur  pada Sintesis Zeolit  dari Fly Ash Secara Alkali Hidrotermal. Jurnal Zeolit Indonesia . 8(1): 22-32.
Kurniawan,  R.Y  dan  Widiastuti,  N.  2017.
Sintesis Zeolit A dari Abu Dasar Batubara dengan Pemisahan  Fe  dan  Ca. Jurnal
Sains dan Seni ITS. 6(1): C17-C20. Kurniawati,  D.  2010.  Sintesis  Zeolit  dari  Fly ash Batubara Secara Hidrotermal Melalui Proses  Peleburan  dan  Aplikasinya  Untuk Penurunan  Logam  Cr  (Krom)  dalam Limbah  Industri  Penyamakan  Kulit. Skripsi . Semarang: Jurusan Kimia FMIPA
Universitas Negeri Semarang. Moises,  Murilo  P,  et  al.  2013.  Synthesis  of zeolite  Na  A  from Sugarcane Bagasse Ash. Material Letters . 108: 243-246. Nikmah,  R.  A.  S.,  N.  Widiastuti,  dan  H. Fansuri.  2008.  Pengaruh Waktu  dan Perbandingan Si/Al Terhadap Pembentukan Zeolit  A  dari Abu Dasar Bebas Karbon  dari  PLTU  PT.  IPMOMI dengan Metode Hidrotermal. Jurnal Zeolit Indonesia . 7(1): 42-52.
Ojha, K., N. C. Pradhan, dan A. N. Samantha.
2004.  Zeolite  from Fly Ash: Synthesis and Characterization. The  Bulletin  of Material Science. 27(6): 555-564. Pabby, A. K., S. S. H. Rizvi., dan A. M. Sastre. 2015. Handbook of Membrane Separations:  Chemical,  Pharmaceutical, Food  and  Biotechnological  Applications.
Second Edition. New York: CRC Press. PJB Paiton. 2002. Material Safety Data Sheet .
Probolinggo:  PT.  Pembangkitan  Jawa Bali Unit Pembangkitan Paiton. Said, N. F. dan N. Widiastuti. 2008. Adsorbsi
Cu(II) pada Zeolit A yang Disintesis dari Abu Dasar Batubara PT IPMOMI Paiton.
Jurnal Zeolit Indonesia . 7(1): 1-11. Shivpuri, K., B. Lokeshappa, D. Kulkarni, dan A.  Dikshit.  2011,  Metal Leaching Potential  in Coal Fly Ash. American Journal  of  Environmental  Engineering . Vol 1(1): 21-27. Sholichah,  F.,  Arnelli,  dan  A.  Suseno.  2013. Pengaruh Waktu Hidrotermal pada Sintesis Zeolit  dari Abu Sekam Padi Serta Aplikasinya  sebagai Builder Deterjen. Chem Info.
1(1): 121-129.